-.2- 



Mineralogie. 



Blei rund 7 % und bei Zink rund 1£% ihres Wertes bei Zimmertemperatur. 

 Ein plötzlicher Härteabfall erfolgt erst beim Schmelzen. 



Ahnliche Untersuchungen über die Härteänderung bei Temperatur- 

 erhöhung dürften auch für die gesteinsbildenden Minerale von Inter- 

 esse sein. H. B. Boeke. 



R. B. Sosman and H. E. Merwin : Preliminary report 

 on the System: Linie, Ferric oxyd. (Journ. of the Washington 

 Acad. of Sc. 1916. 61. 532—537.) 



Im Jahre 1909 untersuchten S. Hilpert und E. Kohlmeyer ^Ber. 

 Deutsch. Cliem. Ges. 1909. 42. 4581) das System CaO— Fe 2 ü 3 durch ther- 

 mische Analyse. Sie unterließen jedoch die optische Prüfung ihrer Schmelz- 

 präparate. Sosman und Merwin vom Geophysikalischen Institut zu 

 Washington haben nun nachgewiesen, daß nur eine der fünf von Hilpert 

 und K ohlmeyer angenommenen Verbindungen der Komponenten bestehr 

 und außerdem eine bei Hilpert und Kohlmeyer fehlende. 



In Mischungen mit — 50 % CaO findet bei hoher Temperatur starke 

 Eisenoxydulbildung statt. Die erforderlichen Untersuchungen unter Sanei- 

 stoffüberdruck stehen noch aus, das jetzt gegebene Diagramm ist daher 

 z. T. als nur vorläufig zu betrachten. 





\ 



t \ 







1600° 



\ 



Ca 0+ Schmelzt N 



\ 







1500° 





\ 



Schmelze 



U00° 

 1300" 



CaOi-2CaO.Fe l 3 



2Ca0fejk 

 + Schmelze^ 



k CaO.Fe 2 U^ Schm/ F \° 3 ; 

 \_ J_ / + Schmelze 



1200° 









1100° 





2CaOFe : 3 

 CaOFe 2 3 



CaO.Fe.Os + Fe 2 3 



CaO 10 20 30 ±0 50 60 70 30 90 f e Q 



Molprozente Fe 2 3 ? 3 



v Als Arbeitsmethoden kamen nur thermische Kurven (Temperatur- 

 Zeitkui ven) und optische Untersuchung in Frage. Die bei Silikatsystenien 

 so wertvolle Abschreckmethode versagt hier wegen der großen Kristaili- 

 sationsfähigkeit der Oxyde. Das Gleichgewichtsdiagramm zeigt große 

 Ähnlichkeit mit dem des Systems MgO — Si 2 . Die beiden Verbindungen 

 CaO. Fe 2 3 und 2CaO.Fe 2 3 schmelzen inkongruent resp. bei 1216° 

 und 1436°. 2 CaO . Fe 2 3 bildet schwarze, im durchfallenden Lichte gelb- 

 braune Kristalle; optisch zweiachsig, positiv, mit mittlerem Achsenwinkel. 

 a u = 2.200 + 0,005 , ß u = 2,220 + 0,005 , y u = 2,290 Jh 0,005. Ab- 



